— 521 
La stilbite del Myage è in masse fibrose e radiate di colore bianco, 
associate a pochi ma ben distinti cristalli di heulandite. Il minerale è 
perfettamente incoloro quando è in lamine sottili. La sua lucentezza è 
madreperlacea sulle faccie di più facile sfaldatura (100), e vetrosa nelle 
altre direzioni. La sua durezza è 3,5. 
La determinazione del peso specifico eseguita col picnometro diede 
i seguenti risultati alla temperatura di n- 15°. 
P 2,14 
2^ 2,18 
3^ 2,16 
4^ ; 2,14 
Media 2,15 
Esaminato col microscopio polarizzante si mostra dotato di una 
doppia rifrazione molto energica, e presenta i caratteri di una sostanza 
trimetrica. 
Al cannello si gonfia in una massa vermicolare che fondesi in uno 
smalto bianco. Colora la fiamma in giallo rossastro, e coll’analisi spet- 
trale presenta solamente lo spettro del calcio. Esposto per alcune ore 
alla temperatura costante di 100 gradi perde parte della propria acqua 
di combinazione, che riprende parzialmente per la semplice esposizione 
all’aria. Si deacquifica completamente al calor rosso, trasmutandosi in 
una massa semifusa che non possiede più la facoltà di ricombinarsi col- 
l’acqua. 
Si decompone non troppo facilmente per l’azione dell’acido clori- 
drico con deposizione di silice polverulenta. 
L’analisi chimica quantitativa diede i risultati seguenti: 
Acqua 18,26 
Silice 56,47 
Allumina 17,09 
Calce 7,74 
Soda tracce 
99,56 
Calcolando la composizione teorica della stilbite si avrebbero le 
cifre seguenti: 
Acqua 1 7,23 
Silice 57,41 
Allumina 16,43 
Calce 8,93 
100,000 
